UJI KINERJA KARBON AKTIF TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) SEBAGAI REUSABLE ADSORBENT LOGAM BESI PADA AIR GAMBUT

## Sumila, Asifa Asri, Ya’ Muhammad Arsyad, dan Dwiria Wahyuni
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura,
Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Indonesia E-mail: dwiriawahyuni@physics.untan.ac.id

## Abstrak
Karbon  aktif  merupakan  material  padatan  berpori  yang  sering  kali  digunakan  sebagai  agen pemurnian air. Riset  mengenai  karbon  aktif  biasanya  hanya  sebatas  melihat  potensi  bahan baku pembuatan  karbon  aktif,  namun  tidak  meninjau  efektivitas  penggunaan  berulang  pada  karbon aktif  tersebut.  Pada  penelitian  ini,  ditinjau  potensi  penggunaan  berulang  karbon  aktif  tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebagai adsorben logam besi pada air gambut. Sintesis karbon aktif TKKS  dimulai  dengan  proses karbonisasi pada  suhu  357 º C  selama  2 jam,  kemudian dilanjutkan dengan  proses  aktivasi  menggunakan  larutan  natrium  asetat  (CH 3 COONa) 1N  di  atas  hot  plate pada  suhu  120 º C  selama  1 jam.  Karbon  aktif yang  didapatkan  diuji  sebagai adsorben  besi  pada air  gambut  yang  digunakan  secara  berulang  sebanyak  4  kali  untuk  melihat  potensinya  sebagai reusable  adsorbent.  Waktu  kontak  yang  didapatkan  untuk  reduksi  besi  berdasarkan  parameter kualitatif  adalah  selama  4  jam  dan  dilakukan  karakterisasi  menggunakan  Atomic  Absorption Spectrophotometer  (AAS)  guna  mendapatkan  informasi  mengenai  kadar  besi  setiap  kali pengulangan.    Hasil  yang  didapatkan  berdasarkan  karakterisasi  AAS  menunjukkan  karbon  aktif TKKS  dapat  mereduksi  logam  besi  hingga  91%.  Pada  pengulangan  ke-4,  daya  adsorpsi  masih cukup  tinggi  yaitu  82%,  sehingga  karbon  aktif  TKKS  dapat  menjadi  reusable  adsorbent  yang digunakan berulang kali sebanyak 4 kali..
Kata kunci : Karbon Aktif; TKKS; Reusable Adsorbent; Besi; Air Gambut

## Abstract
Activated  carbon  is  a  porous  solid  material  that  is  often  used  as  a  water  purification  agent. Research  on  activated  carbon  is  usually  limited  to  find  a  potential  raw  materials  for  making activated carbon, but it does not test the effectiveness of repeated use of this activated carbon. This study tested the potential for repeated use of activated carbon from  oil palm empty fruit bunches (EFB)  as  an  adsorbent  for  iron  in  peat  water.  Synthesis  of  activated  carbon  EFB  begins  with carbonization  process  at  357 º C  for  2  hours  followed  by  an  activation  process  using  1N  sodium acetate (CH 3 COONa) solution on a hot plate at 120 º C for 1 hour. The activated carbon obtained was  tested  as  an iron  adsorbent  in  peat  water  which  was  then  used  repeatedly  4  times  to  see  its potential  as  a  reusable  adsorbent.  The  contact  time  obtained  for  iron  reduction  based  on qualitative  parameters  was  4  hours  and  then  characterized  using  an  Atomic  Absorption Spectrophotometer (AAS) to obtain information about the iron content each time it was  repeated. The results obtained based on the AAS characterization showed that the activated carbon of EFB can  reduce  iron  metal  up  to  91%.  At  the  4th  repetition,  the  adsorption  capacity  was  still  quite high,  namely  82%.  In  conclusion,  the EFB activated carbon  could  become  a  reusable  adsorbent and be used repeatedly 4 times.
Keywords : Activated carbons; EFB; Reusable Adsorbent; ferrous; Peat water

## PENDAHULUAN
Penggunaan  air  gambut  untuk  keperluan sehari-hari sangat dekat oleh sebagian masyarakat  di  daerah  Rasau  Jaya,  Kabupaten Kubu  Raya,  Kalimantan  Barat.  Keterbatasan air  bersih  yang  mengalir  pada  daerah  tersebut
membuat  warga  sekitar  memanfaatkan  air gambut sebagai alternatif lain untuk kebutuhan air  rumah  tangga.  Secara  fisik,  air  gambut memiliki karakteristik berwarna merah kecokelatan  dan  memiliki  bau  serta  rasa  yang tidak  enak.  Hal  ini  disebabkan  karena
terdapatnya  unsur  besi  (Fe)  pada  air  gambut yang  teroksidasi  menjadi  feroksida  (Fe(OH)) [1] . Terdapatnya  kandungan  besi  yang  cukup tinggi  pada  air  gambut  membuat  air  tersebut dipandang  sebagai  air  yang  kurang  layak digunakan  untuk  keperluan  rumah  tangga dikarenakan kandungan besi yang terakumulasi dalam tubuh dapat membahayakan  manusia.  Walaupun  pada dasarnya  Fe  diperlukan  oleh  tubuh,  namun kelebihan  dosis  jika  sering  mengonsumsi  air yang  mengandung  besi  justru  dapat    merusak dinding usus. Penggunaan air dengan kadar Fe yang    melebihi  1  mg/L  juga  dapat  mengiritasi mata  dan  kulit,  serta  kelarutan  besi  pada  air yang  melebihi  10  mg/L  dapat  membuat  air berbau telur busuk [2].
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk mengolah  air  gambut  menjadi  air  layak  pakai. Salah  satu  metode  yang  telah  teruji  dapat mengurangi  kandungan  besi  pada  air  gambut yaitu  menggunakan  metode  adsorpsi  dengan cara  menambahkan  adsorben,  seperti  karbon aktif.  Beberapa  studi  telah  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas air gambut menggunakan  karbon  aktif.  Karbon  aktif  kulit durian mampu menurunkan kadar besi pada air gambut  hingga  81,61%  [3]  dan  karbon  aktif biji  salak  dapat  menurunkan  kadar  besi  pada air  gambut  sebesar  95,82%  [4].  Karbon  aktif dipilih dan banyak digunakan sebagai adsorben dikarenakan  sifatnya  yang  menguntungkan seperti tidak beracun, mudah didapat, ekonomis, dan efektif [5]. Selain itu, kelebihan dari  material  karbon aktif juga dapat disintesis dari  limbah  berlignoselulosa  yang  sudah  tak terpakai  seperti  tandan  kosong  kelapa  sawit (TKKS). TKKS mengandung senyawa lignoselulosa  yang  terdiri  atas  selulosa, hemiselulosa  dan  lignin  dengan  persentase masing-masing  sebesar  45,95%,  16,49%  dan 22,84%  [6].  Adanya  kandungan  lignoselulosa yang  cukup  tinggi  tersebut  membuat  TKKS berpotensi  dijadikan  sebagai  bahan  dasar pembuatan karbon aktif.
Penggunaan karbon aktif sebagai adsorben  terkadang  digunakan  hanya  untuk satu  kali  pemakaian  saja.  Sukar  ditemukan adanya penggunaan kembali karbon aktif yang telah  digunakan  untuk  diaplikasikan  kembali sebagai  adsorben.  Karbon  aktif  yang  sudah pernah  digunakan  sebenarnya  masih  dapat dipakai  kembali  dengan  cara  diaktivasi menggunakan metode pemanasan [7], sehingga
memiliki  potensi  sebagai reusable  adsorbent . Adsorben  kulit  jagung  yang  mengadsorpsi logam  besi  dapat  dijadikan  sebagai reusable adsorbent dengan  2  kali  pengulangan  dan mampu mereduksi hingga 96,4% pada pengulangan kedua [8].
Berdasarkan pemaparan mengenai potensi TKKS  sebagai  karbon  aktif,  maka  pada penelitian  ini  akan  dilakukan  sintesis  karbon aktif dari TKKS dan akan dilakukan pengujian secara  berulang  pada  air  gambut  untuk mendapatkan  informasi  potensinya  sebagai reusable  adsorbent .  Adsorben  akan  digunakan secara  berulang  sebanyak  4  kali  pengulangan dan  dilihat  performanya  dalam  menurunkan logam besi menggunakan AAS.

## METODE Lokasi Pengambilan Air Gambut
Sampel air gambut yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  air  gambut  yang  berasal dari  Jl.  Sekunder  C,  Dusun  Rasau  Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

## Prosedur Kerja Preparasi
Tandan  kosong  kelapa  sawit  (TKKS) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif  diambil dari PT. Fajar Saudara  Lestari  Batu  Ampar  Kabupaten  Kubu Raya.  Proses preparasi diawali dengan pengguntingan  TKKS  ke  ukuran  yang  lebih kecil  dan  dilanjutkan  dengan  pencucian menggunakan  air  bersih  beberapa  kali  untuk menghilangkan tanah atau kotoran yang  masih menempel  pada  TKKS.  TKKS  yang  sudah bersih, kemudian dikeringkan dengan memanfaatkan  sinar  matahari  selama  3  hari guna  menghilangkan  kadar  air  sebelum  ke tahap karbonisasi.

## Karbonisasi
Hasil preparasi TKKS yang telah  kering dibungkus menggunakan aluminium foil dengan  tujuan  untuk  mengurangi  kontak antara  TKKS  dengan  udara  pada  saat karbonisasi  berlangsung.  Setelah  terbungkus dengan  baik,  TKKS  dimasukkan  ke  dalam furnance dengan  suhu  yang  diberikan  pada proses  karbonisasi  adalah  sebesar  357 º C  dan holding  time selama  2  jam.  Karbon  yang dihasilkan  dari  pembakaran  TKKS  kemudian diayak  menggunakan  ayakan  20  mesh  untuk mendapatkan partikel yang seragam.
Aktivasi Aktivasi dilakukan untuk
menghilangkan  senyawa volatile  matter dan pengotor  lainnya  yang  masih  terdapat  di permukaan  karbon  hasil  proses  karbonisasi. Aktivasi  pada  penelitian  ini  menggunakan larutan  natrium  asetat  1  N  (400  ml)  yang diaduk  diatas hot  plate pada  suhu  120 o C selama  1  jam.  Proses  dilanjutkan  ke  tahap penyaringan  dan  penetralan  terhadap  karbon aktif  menggunakan akuades. Netralisir karbon aktif  berfungsi untuk menghilangkan senyawa kimia yang masih mengisi pori-pori permukaan  karbon.  Setelah  karbon  netral dilanjutkan  proses  pengeringan  menggunakan oven pada temperatur 100 ℃ selama 1 jam.

## Proses Adsorpsi Besi (Fe)
Sebanyak  10  gram    karbon  aktif  TKKS ditimbang,  kemudian  dikontakkan  pada  air gambut  sebanyak  150  ml.  Durasi  kontak adsorben  terhadap  air  gambut  diberhentikan ketika  sampel  air  cukup  jernih  secara  visual untuk dianalisis. Selanjutnya, dilakukan pemisahan  adsorben  terhadap  air  gambut dengan  penyaringan.  Air  gambut  yang  sudah dipisahkan  dengan  adsorben  kemudian  diuji menggunakan  AAS  untuk  melihat  kandungan besi setelah dilakukan kontak dengan adsorben bersamaan  dengan  air  gambut  yang  tidak dilakukan  kontak  agar  didapatkan  parameter kontrol.
Adsorben  yang  telah  dipisahkan  dibilas menggunakan akuades dan dikeringkan kembali  menggunakan  oven  pada  suhu  100 ℃ selama  1  jam.  Proses  ini  bertujuan  untuk mengeringkan  kembali  karbon  aktif,  sehingga siap  untuk  digunakan  pada  proses  adsorpsi berikutnya  dengan  pengulangan  sebanyak  4 kali.  Selain  dilakukan  penggunaan  berulang adsorben,  juga  dilakukan  validasi    sebanyak  3 kali agar didapatkan akurasi data yang tinggi di setiap  pengulangannya.  Pengukuran  ini  juga dilakukan  untuk  mencari  performa  dari  rata- rata  kinerja  karbon  aktif  sebagai reusable adsorbent dalam  mengadsorpsi  kadar  Fe  air gambut.  Daya  adsorpsi  karbon  aktif  dihitung guna  mendapatkan  informasi  performa  karbon aktif  TKKS  dalam  mereduksi  logam  besi. secara  matematik,  daya  adsorpsi  dihitung menggunakan persamaan 1.
DA (%) = 𝐶 𝑎 −𝐶 𝑏 𝐶 𝑎 × 100 (1)
Keterangan : DA  =  Daya adsorpsi (%)
C a
=  Kadar Fe sebelum adsorpsi (mg/L) C b =  Kadar Fe setelah adsorpsi (mg/L)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Sintesis
Hasil  setiap  proses  dalam  sintesis karbon aktif TKKS dapat dilihat pada  Gambar 1.  Pemanfaatan  TKKS  sebagai  bahan  baku pembuatan  karbon  aktif  didasari  pada  kadar lignoselulosa  yang  cukup  tinggi  pada  TKKS. Sebelum dilakukan proses karbonisasi, terlebih dahulu  TKKS  dicacah  ke  ukuran  yang  lebih kecil  agar  pembakaran  berlangsung  optimal, sehingga keseluruhan sisi TKKS dapat menjadi arang  dengan  sempurna  seperti  pada  Gambar 1(C).  Proses  karbonisasi  TKKS  menghasilkan kandungan  gas  mampu  bakar  yang  dipandang sebagai impuritas berupa gas H 2 , CO dan CH 4 .
Gas-gas  tersebut  dapat  meningkat  seiring adanya  peningkatan  pada  suhu  karbonisasi. Besarnya  gas  yang  dihasilkan  juga  dapat disebabkan  karena  tingginya  kandungan  zat terbang  ( volatile  matter) pada  TKKS  yaitu sebesar  75,37%  [9].  Bersesuaian  dengan  nilai tersebut,  pada  hasil  penelitian  ini  terjadi  susut massa  sebesar  70%  yang  mengindikasikan adanya  pelepasan  zat  terbang  ( volatile  matter) pada TKKS.
Karbon TKKS sebelum diaktivasi terlebih  dahulu  dihaluskan  dengan  tujuan  agar luas  permukaan  karbon  lebih  besar.  Luas permukaan  suatu  zat  padat  didefinisikan sebagai  perbandingan  luas  total  permukaan terhadap  massanya.  Dengan  demikian,  luas permukaan  karbon  akan  semakin  besar  jika ukuran  partikel  semakin  kecil  [10].  Aktivasi menggunakan  natrium  asetat  (CH 3 COONa) membuat pori-pori pada permukaan arang aktif akan menjadi lebih luas. Larutan natrium asetat memungkinkan garam tersebut untuk melakukan  penetrasi  ke  dalam  sampel  dan secara  efektif  mampu  menghilangkan  produk dekomposisi yang dihasilkan selama karbonisasi, sehingga efektivitas dalam menjerap logam berat berlangsung dengan baik [11].  Fungsi  pengadukan  diatas hot  plate membuat  permukaan  karbon  terkontak  dengan baik  pada  larutan  aktivator,  sehingga  seluruh partikel teraktivasi secara menyeluruh.
Gambar  1  .  Proses  pengerjaan  adsorben  (A) TKKS,  (B)  Hasil  Preparasi,  (C) Hasil  Karbonisasi,  (D)  Karbon aktif TKKS

## Hasil Pengolahan Air Gambut
Karbon  aktif  TKKS  sebagai reusable adsorbent digunakan berulang sebanyak 4 kali dengan durasi kontak yang didapatkan tiap kali pengulangan  adalah  4  jam.  Keberhasilan karbon aktif dalam mengolah air gambut untuk mengadsorpsi  kadar  besi  (Fe)  dilihat  melalui parameter  kualitatif,  yaitu  visual  air  gambut yang  ada  pada  Gambar  2.  Secara  kualitatif, terjadi  perubahan  warna  lebih  jernih  yang mengindikasikan  terjadinya  proses  adsorpsi logam besi oleh karbon aktif TKKS.
Penggunaan  pertama  kali  karbon  aktif  terlihat lebih  signifikan  jernih  dibandingkan  sampel lainnya  yang  cenderung  sama  (Gambar  2(C)- (E)).  Logam  Fe  yang  mulai  menempati  pori- pori karbon aktif pada kali pertama pemakaian membuat  proses  adsorpsi  selanjutnya  menjadi kurang  optimal,  sehingga  membuat  warna  air hanya sedikit memudar.
Gambar  2.  Data  Kualitatif  air  gambut  (A) Kontrol  awal,  (B)  pengulangan  1,
(C) pengulangan 2, (C) pengulangan 3.
Hasil pengolahan air gambut juga dikonfirmasi secara  kuantitatif  berupa  kadar  Fe  hasil
pembacaan  AAS.    Tabel  1  memperlihatkan kadar  Fe  dengan  perlakuan  sebanyak  3  kali validasi data dengan 4 kali pengulangan. Kadar Fe  sebagai  parameter  kontrol  pra  perlakuan yang didapatkan pada sampel air gambut yaitu sebesar  4,47  mg/L.  Nilai  tersebut  terbilang tinggi  berdasarkan  pada  ambang  batas  yang telah  ditentukan  oleh  PERMENKES  RI No.416/Menkes/Per/IX/1990  yaitu  1,0  mg/L untuk  air  bersih  dan  0,3  mg/L  untuk  air minum.  Namun  setelah  dilakukan  pengolahan pada air gambut dengan  menambahkan  karbon aktif  TKKS,  terjadi  penurunan  sebesar  0,42– 0,78  mg/L  (rata-rata).  Nilai  tersebut  telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih untuk keperluan sehari-hari, namun belum memenuhi standar untuk dijadikan sebagai air minum.
Tabel 1. Kadar besi (Fe) tiap kali pengulangan
Pengula ngan ke- Kadar Fe (mg/L) Validasi 1 Validasi 2 Validasi 3 Rata -rata Kontrol awal 4,47 4,47 4,47 4,47 1 0,43 0,43 0,40 0,42 2 0,25 0,44 0,65 0,45 3 0,34 0,78 0,36 0,49 4 0,80 0,76 0,77 0,78
Grafik  pada  Gambar  3  menampilkan nilai  rata-rata  dari  kadar  Fe  terhadap penggunaan  berulang  adsorben  dalam  proses adsorpsi  air  gambut.  Kemampuan reusable adsorbent karbon aktif TKKS dalam menyerap logam  besi  pada  air  gambut  dapat  dilihat  dari penurunan nilai    kadar  Fe  tiap  kali pengulangan.  Namun  pada  pemakaian  kedua hingga  keempat,  kadar  Fe  semakin  meningkat dari  proses  pertama.  Hal  ini  disebabkan adsorben  mulai  mengalami  kejenuhan  untuk mereduksi kadar Fe pada air gambut. Pori-pori adsorben  yang  mulai  ditempati  oleh  logam  Fe pada  kali  pertama  pemakaian  mengakibatkan proses  adsorpsi  menjadi  kurang  optimal  untuk pengulangan  selanjutnya.  Meskipun  begitu, masih  terjadinya  reduksi  yang  signifikan  jauh dari  tiap  kali  pengulangan  membuat  karbon aktif TKKS sangat berpotensi menjadi reusable adsorbent .
A B C D A B C
D E
Gambar  3.  Hubungan  antara  kandungan  besi terhadap tiap pengulangan.
Mekanisme  penurunan  logam  Fe  saat dilakukan  proses  adsorpsi  dapat  dilihat  pada reaksi  3  dan  4.  Reaksi  3  merupakan  proses hidrolisis  yang  dialami  oleh  air  gambut dikarenakan  senyawa  H 2 O  yang    mengubah ion-ion  Fe  menjadi  FeOH + .  Simbol  X menunjukkan  keberadaan  dari  permukaan adsorben  pada  reaksi  ke-4  dengan  konsentrasi yang  tidak  seimbang.  Untuk  memenuhi ketidakseimbangan  tersebut  maka  FeOH + tertarik ke permukaan adsorben dan membentuk  ikatan  kovalen  (XFeOH)  yang dijelaskan  pada  reaksi  ke-4.  Ikatan  kovalen terbentuk  saat  FeOH + dan  X - bersamaan menggunakan elektron, sehingga menghasilkan  ikatan  kovalen  yang  bersifat kuat.  Lapisan  pada  permukaan  adsorben menandakan  terjadi  pembentukan  senyawa XFeOH saat terjadinya proses adsorpsi [12].
Fe 2+ + H 2 O ↔  FeOH + +  H + (3)
FeOH + + X      ↔  X FeOH + (4)
Daya  adsorpsi  karbon  aktif  TKKS terhadap  potensi reusable  adsorbent juga diperhitungkan  pada  paper  ini.  Gambar  4 memperlihatkan performa adsorpsi yang dihitung menggunakan persamaan (1). Terlihat pada grafik, performa terbaik adsorben  karbon aktif  TKKS  adalah  pada  penggunaan  pertama yaitu  sebesar  91%  dan  terlihat  tidak  adanya penurunan yang terlalu jauh pada kali ke 2 dan ke  3  yaitu  sebesar  90%  dan  89%.  Hanya berselisih  1  angka  setiap  kali  pengulangan, membuat  kinerja  karbon  aktif  TKKS  sebagai reusable  adsorbent semakin  nyata.  Setelah dilakukan  pengulangan  ke  4,  daya  adsorpsi semakin  menurun  dengan  kadar  Fe  yang semakin tinggi dibanding dengan
pengulangan-pengulangan sebelumnya. Hal ini sesuai  dengan  hipotesis  awal,  yaitu  akan terjadinya  pengurangan  daya  adsorpsi  karena adanya kejenuhan pada adsorben. Namun daya adsorpsi  pada  pengulangan  ke  4  yang tergolong  masih  tinggi  sebesar  82%  membuat kinerja  karbon  aktif  TKKS  sebagai reusable adsorbent masih  baik.    Dengan  begitu,  dapat ditarik  hipotesis  kembali  bahwa  penggunaan karbon aktif untuk mereduksi kadar Fe pada air gambut  dapat  dilakukan  berulang  lebih  dari  4 kali.
Gambar  4.  Grafik  Daya  adsorpsi  terhadap proses  pengulangan

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, karbon aktif berbahan baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dapat dijadikan sebagai  adsorben  untuk  mereduksi  kadar  Fe pada air gambut. Adsorben ini dapat digunakan secara  berulang  sebanyak  4  kali  pengulangan dengan  hasil  penurunan  kadar  Fe  pada  air gambut  yang  diuji  memenuhi  standar  kualitas air  bersih.  Performa  terbaik  adsorben  terjadi pada  penggunaan  pertama  dengan  daya adsorpsi  sebesar  91%.  Setelah  pemakaian kedua hingga keempat terjadi sedikit penurunan  daya  adsorpsi,  namun  karbon  aktif TKKS  dapat  dijadikan  sebagai reusable adsorbent .

## DAFTAR PUSTAKA
1 Irawan  D.  2016.  Kualitas  Air  Tanah Pada  Lahan  Gambut  Di  Desa  Eka Mulya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten  Mesuji  Tahun  2015. 2015 :
1.
2 Febrina  L,  Ayuna  A.  2014.  Studi
Penurunan  Kadar  Besi  (Fe)  Dan
Mangan  (Mn)  Dalam  Air  Tanah
0.42 0.45 0.49 0.78 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 Kada r Fe (m g/ L) Pengulangan ke- 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 1 2 3 4 D aya A d so rp si (% ) Pengulangan ke-
Menggunakan  Saringan  Keramik.  J.
Teknol. 7 (1): 36.
3 Arisna  R,  Zaharah  TA,  Rudiyansyah. 2016.  Adsorpsi  Besi  dan  Bahan Organik  pada  Air  Gambut  oleh  Karbon Aktif Kulit Durian. 5 (3): 31.
4 Pujiasih DA, Nurhasanah N, Nurhanisa
M. 2020. Pengaruh Penambahan Karbon  Aktif  Biji  Salak  (Salacca edulis) pada Sistem Filtrasi Air
Gambut. Prism. Fis. 7 (3): 275.
5 Bansal  RC,  Goyal  M.  Activated Carbon  Adsorption.  London :  CRC Press.2015.
6 Taer  E,  Mustika  WS,  Sugianto.  2016. Pemanfaatan  Potensi  Tandan  Kosong Kelapa  Sawit  Sebagai  Karbon  Aktif untuk  Pembersih  Air  Limbah  Aktivitas Penambangan  Emas.  J.  Komun.  Fis. Indones. (C): 852.
7 Agustina  S.  2008.  Proses  Aktivasi Ulang  Arang  Aktif  Bekas  Adsorpsi Gliserin degan Metode Pemanasan. .
8 Indah  S.  2014.  Studi  Regenerasi Adsorben  Kulit  Jagung  (Zea  mays  L.) dalam  Menyisihkan  Logam  Besi  (Fe) dan  Mangan  (Mn)  dari  Air  Tanah.  J.
Dampak. 11 (1): 48.
9 Ginting  AS,  Tambunan  AH,  Radite  D, Setiawan  PA.  2015.  Karakteristik  Gas- Gas  Hasil  Pirolisis  Tandan  Kosong Kelapa  Sawit  Characteristics  of  Gases of  Palm  Oil  Empty  Fruit  Bunches Pyrolysis. J Tek Ind Pert. 25 (2): 158.
10 Wahyuni  D,  Nurhanisa  M,  Bahtiar  A, Rutdiyanti  R.  2022.  Optimasi  Sintesis
Karbon  Aktif  dari  Bambu  Buluh (Schizostachyum
brachycladum) dengan Variasi Suhu Karbonisasi untuk Penyerapan  Besi  pada  Air  Sumur
Gambut. J. Fis. Unand. 11 (3): 292.
11 Sopiah  N-,  Prasetyo  D,  Aviantara  DB. 2017.  Pengaruh  Aktivasi  Karbon  Aktif dari  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit terhadap  Adsorpsi  Kadmium  Terlarut. J.  Ris.  Teknol.  Pencegah.  Pencemaran Ind. 8 (2): 55.
12 Priatni  A,  Rusdiansyah,  Sitorus  S. 2017.  Efektivitas  Karbon  Aktif  dari Palm  Kernel  Cake  Sebagai  Adsorben Ion  Logam  Mn,  Fe  dan  Pb  pada  Air Limbah AAS Terkonsentrat. (2014): 4.